über ein neues dem Apatit verwandtes Fossil. 85 



röhrenförmige, theils abgeplattete 1 — 2 Linien dicke 

 Excretionen schichtenweise über einander lagen, welche 

 ein krystallinisches Gefiige besassen und umkleidet waren 

 von einer erdigen weissen mehr oder weniger zerreib- 

 lichen Substanz. Dieses eigenthümliche Fossil zeigte 

 rhomboedrische Form, war milchweiss, im Bruche splittrig, 

 spröde, Fettglanz auf den Bruchflächen und war an den 

 Kanten durchscheinend, Härte 4 — 5, spec. Gew. 1,54, 

 Mit Hülfe eines Messers Hess es sich leicht von der um- 

 gebenden Substanz trennen. 



Ein Partikelchen erhitzt, zeigte nach dem Erkalten 

 prachtvolle Phosphorescenz. Das Erhitzen musste jedoch 

 mit einiger Vorsicht vorgenommen werden, indem das 

 Fossil heftig decrepitirte. In Chlorwasserstoffsäure war 

 es vollständig löslich, vor dem Löthrohr nur schwer in 

 dünnen Splittern schmelzbar; wurde das mit Schwefel- 

 säure befeuchtete Pulver des Fossils im Oehre des Pla- 

 tindrahts erhitzt, so färbte sich die Flamme prächtig 

 bläulich-grün; von Phosphorsalz wurde dasselbe zu einem 

 klaren Glase aufgelöst; mit Phosphorsalz und Kupfer- 

 oxyd vor dem Löthrohr erhitzt, färbte es die Flamme 

 blau, welche Eigenschaft einen Chlorgehalt zu erkennen 

 gab. Die Reaction auf einen Fluorgehalt dagegen gab 

 ein negatives Resultat. Die qualitative Untersuchung der 

 Bestandtheile ergab Kalkerde, Phosphorsäure und Chlor. 



Zur quantitativen Bestimmung der Bestandtheile wurde 

 zunächst der Wassergehalt ermittelt. 2 Grm. des bei 

 1000 getrockneten Pulvers des Fossils wurden im Platin- 

 tiegel so lange geglüht, bis kein Verlust mehr bemerk- 

 bar war. Derselbe betrug 0,0704 Grm. Das übrige Pul- 

 ver, dessen Gewicht 1,9206 betrug, wurde zunächst zur 

 Bestimmung der Kalkerde in Salzsäure gelöst, die Lö- 

 sung mit Alkohol versetzt und mit verdünnter Schwefel- 

 säure digerirt ; der gebildete schwefelsaure Kalk mit 

 Alkohol ausgewaschen, geglüht und gewogen, aus sei- 

 nem Gewichte berechnete sich die Kalkerde zu 1,0904 

 Gramm. 



